( 834 ) 



» Préparation. — J'ai fondu, dans un creuset de terre réfractaire, au four Perrol, 

 i4oS'' de cuivre et i/Jo*"' d'aluminium. Quand le bain est bien liquide, on ajoute par 

 petites portions looi" de sesquioxyde de chrome, calciné au préalable. Après avoir 

 mélangé le tout à l'aide d'un agitateur en terre réfractaire et l'avoir chauffé aussi for- 

 tement que possible pendant une demi-heure, on ajoute une petite quantité de limaille 

 d'aluminium pour déterminer la réduction, ainsi que l'a indiqué M. Moissan à propos 

 de la préparation des alliages d'aluminium ('). Aussitôt une réaction très vive se pro- 

 duit, toute la masse est portée au rouge blanc et fournit une lumière éblouissante. On 

 remue au moyen de l'agitateur en terre pendant une ou deux minutes; on sort ensuite 

 le creuset du four et l'on coule la matière fondue. On obtient un lingot métallique de 

 chrome, de cuivre et d'aluminium dans lequel se trouve un corps bien cristallisé, 

 composé de chrome et de silicium et répondant à la formule SiCr^. Ce composé est 

 séparé des métaux par l'action de l'eau régale. On lave à l'eau, puis l'on sèche a 

 l'étuve. 



» Propriétés. — Le siliciure de chrome, préparé dans les conditions que,je viens 

 d'indiquer, se présente sous la forme d'une poudre cristalline, grise, formée de petits 

 cristaux arborescents. 



» Sa densité est de 6,02 à -)-i8°; il raye facilement le verre, mais est sans action 

 sur le quartz, tandis que le siliciure SiCr' de M. Moissan raye même le corindon avec 

 la plus grande facilité. 



» L'acide chlorhydrique en solution aqueuse, l'acide azotique, l'eau régale sont 

 sans action; l'acide fluorhydrique en solution aqueuse l'attaque complètement, même 

 à froid, et la réaction ne larde pas à devenir assez vive. 



» Le chlore et le brome décomposent ce nouveau siliciure au rouge en produisant 

 une légère incandescence. 



» Le soufre est sans action à la température du rouge sombre. 



» Le chlorate de potassium fondu l'attaque avec difficulté au rouge. 



» La potasse fondue le détruit lentement; le mélange d'azotate et de carbonate al- 

 calins le décompose rapidement. 



» Analyse. — Le siliciure de chrome SiCr^ a été attaqué par un mélange de car- 

 bonate de potassium (2 parties) et d'azotate de potassium (8 parties). Le tout était 

 repris par l'acide chlorhydrique et, après évaporation, chauffé à l'étuve à 120° pour 

 insolubiliser la silice. Le chrome était dosé sous forme d'oxyde en le précipitant par 

 l'ammoniaque. 



» Le chrome peut également être dosé en attaquant le siliciure directement par 

 l'acide fluorhydrique; on évapore, on traite le résidu par l'acide sulfurique, on éva- 

 pore à nouveau, et l'on pèse le sesquioxyde de chrome après l'avoir calciné. 



» J'ai obtenu les chiffres suivants : 



Théorie 

 I- II. III. pourSiCrJ. 



Si i5,4o » i5,53 i5,2l 



Cr 83, 81 84,68 84,98 84,79 



(') II. Moissan, Sur une nouvelle méthode de préparation des alliages d'alumi- 

 nium {Comptes rendus, t. CXXII, p. i3o2). 



